Einzelne Mineralien. 



-373- 



wurde. Dieser wurde poliert und dann mit Königswasser (4 Theile Salz- 

 säure auf 1 Theil Salpetersäure) behandelt. Erst nach längerer Einwirkung 

 (über 1| Minuten) in der Wärme, war das Stück so stark angeätzt, dass 

 die Structur deutlich hervortrat. Das reine Platin besteht aus grossen 

 primären und sehr kleinen secundären Krystallen (der Ausdruck primär 

 und secundär wird hier nur in Bezug auf die Grösse, nicht etwa auf die 

 Ausscheidungsfolge angewendet). Die grossen Krystallkörner stellen sich 

 als unregelmässige Polygone verschiedener Grösse dar; die kleinen zeigen 

 sich als Ätzfiguren auf den grossen , und hier gewöhnlich jedesmal auf 

 einem Korn in gleicher Orientirung. Im Ganzen tritt eine grosse Ähnlich- 

 keit in der Structur des Platins mit der des reinen Goldes hervor. 



K. Busz. 



Q. T. Prior and L. J. Spencer: The Cerargyrite Group 

 holohedral-cubic silver haloids. (Mineral. Mag. 13. p. 174— 185.) 

 London 1902.) 



Qualitative und quantitative Analysen einer Reihe natürlicher Silber, 

 haloide ergaben, dass Chlor-, Brom- und Jodsilber in isomorphen Mischungen 

 in den verschiedensten Verhältnissen sich findet. Es können daher die 

 Mineralien Jodobromit und Embolit nicht mehr als bestimmte Species an- 

 gesehen werden; da der erstere Name ausserdem die Zusammensetzung 

 des Minerals nicht klar wiedergiebt, da ja auch Chlor darin enthalten ist. 

 so wird vorgeschlagen, Kerargyritvarietäten , an deren Zusammensetzung 

 die drei Haloide sich betheiligen, als Jodembolite zu bezeichnen. 



Vier solcher Jodembolite wurden quantitativ untersucht und ergaben 

 (I. von Chanarcillo, Chile, II., III. und IV. von Bröken Hill, Neu-Süd- 



Wales) : 



I. II. III. IV. 



AgCl 28,72 7,93 58,04 53,36 



AgBr 52,53 75,73 37,24 46,33 



AgJ 19,23 T6,23 4,35 0,29 



Sa. . . 100,48 99,89 99,63 99,98 



Spec. Gew. . . . 6,17 6,31 5,82 5,66 



Daraus leiten sich die angenäherten Formeln ab : 



1 5AgCl. 7 AgBr. 2 AgJ 



II 5AgCl.40AgBr.7AgJ 



III 20AgC1.10AgBr. AgJ 



IV 3AgCl. 2 AgBr 



Da das reine Silberjodid nicht regulär, sondern nur hexagonal krystalli- 

 sirt bekannt ist, so wurden Versuche angestellt, zu bestimmen, bis zu 

 welcher Menge AgJ sich isomorph mit AgCl und AgBr mischen kann, 

 ohne dass es sich als hexagonaler Jodyrit ausscheidet. Die Besultate 

 scheinen darauf hinzuweisen, dass die Grenze ungefähr bei dem Verhält - 

 niss Cl : Br : J = 1 : 1 : 1 erreicht ist. 



